241 



Zum Schluss sei noch die Analyse eines Wismuth - Silicats 

 mitgetheilt; es lag in der Absicht. Silicate herzustellen, die statt 

 AI2O3 andere Sesquioxyde führen: Fe203, feOs, Bi203, SD2O3, 

 M112O3 und TI2O3. Der Gegenstand hat zunächst ein rein che- 

 misches Interesse, indem vermuthet werden darf, dass manche 

 Fragen nach der Constitution Al-haltiger Silicate vielleicht erfolg- 

 reicher an analog constituirten, jedoch andere Sesquioxyde füh- 

 renden Verbindungen studirt werden können. Die Thonerde in 

 den Silicaten gehört zu den weniger wandelbaren Stoffen, und 

 hat bis jetzt allen Ersatzversuchen getrotzt; und doch kann die 

 Frage, wie weit das AI2O3 die Rolle einer Base besitzt und wie 

 weit es etwa als zusammengesetzte Thonkieselsäure (ähnlich wie 

 Phosphorwolframsäure, Kieselwolframsäure u. s. w.) auftritt, nur 

 entschieden werden, wenn es gelingt, die chemische Unbeweglich- 

 keit zu überwinden. Es darf vermuthet werden, dass in Sili- 

 caten, die statt AI2O3 Sesquioxyde schwerer Metalle führen, letz- 

 tere unter Umständen durch andere Stoffe ersetzt werden können, 

 z. B. bei Einwirkung löslicher Schwefelmetalle, oder löslicher 

 chromsaurer Salze. Desgleichen könnten in manchen Verbindun- 

 gen die Sesquioxyde zu niederen Oxyden reducirt werden. Man 

 hätte also dann Umwandlungsverfahren, die bei analog consti- 

 tuirten AI - Silicaten nicht anwendbar sind 1 ). Es wurden 11 g 

 des krystallisirten Salzes Na2Si(>3, 8 H2O vorsichtig im Krystall- 

 wasser geschmolzen, dann 6 g wasserfreien BiCb eingerührt 

 und das Ganze 175 Stunden bei 210° — 220° erhitzt. Es bil- 

 deten sich vorherrschend schlecht entwickelte Krystalle, Säulen, 

 die zu Fächern, Garben und Kugeln vereinigt waren, No. 9. 

 Beigemengte amorphe Flocken wurden durch Schlämmen mög- 

 lichst entfernt. 



Dasselbe Silicat, No. 10, wurde erhalten, als bei sonst glei- 

 chen Verhältnissen, statt des neutralen das IV2 saure Natron- 

 Silicat genommen wurde (2 BiCl 3 + 4.4 (Na 2 lV 2 Si02 + 8H2O)). 

 Das Silicat ist durch HCl zerlegbar und schmilzt leicht zu einer 

 klaren, in der Hitze gelben Flüssigkeit. 



A giebt die procentische Zusammensetzung eines Silicats von 

 der Formel H 2 0, Na 2 0, Bi 2 3 , 6 Si0 2 . 



*) Es ist zu erwarten, dass unter Umständen Stannate zu Un- 

 tersuchungen über die Structür geeigneter sind, als die gleichartigen 

 Silicate, weil man im ersteren Fall über eine grössere Zahl von 

 chemisch wirksamen Agentien (H2S, lösliche Schwefelmetalle) verfügt 

 als im letzteren. 



